## IDENTIFIKASI KUAT ACUAN  KAYU LONTAR DAN KAYU KELAPA
Fidel F. Mboroh 1 ( mborohf@gmail.com )
Elia Hunggurami 2 ( eliahunggurami@yahoo.com )
Sudiyo Utomo 3 ( diyotomo@gmail.com )

## ABSTRAK
Berdasarkan pengujian secara fisis diperoleh kode mutu dari kayu lontar dan kayu kelapa berada di antara kode mutu E11 hingga E13. Nilai rata-rata hasil pengujian kuat tekan tegak lurus serat kayu: Lontar = 5,03 MPa, Kelapa = 4,93 MPa. Nilai rata-rata hasil pengujian kuat tekan sejajar serat kayu: Lontar = 32,53 MPa, Kelapa = 29,20 MPa. Nilai rata-rata hasil pengujian kuat lentur berdasarkan beban maksimum kayu:  Lontar = 90,31 MPa, Kelapa = 77,25 MPa. Nilai rata-rata hasil pengujian kuat lentur berdasarkan lendutan izin kayu:  Lontar = 27,99 MPa, Kelapa = 24,93 MPa.  Nilai  rata-rata  hasil  pengujian  modulus  elastisitas  lentur  kayu:  Lontar  =  15167,94  MPa, Kelapa  = 13976,42 MPa.  Nilai persentase perbandingan uji kuat tekan tegak lurus serat antara kayu yang diteliti terhadap kuat acuan SNI 7973:2013: Lontar = 24,38%, Kelapa = 22,74%. Nilai persentase  perbandingan  uji  kuat  tekan  sejajar  serat:  Lontar  =  50,71%,  Kelapa  =  39,33%.  Nilai persentase perbandingan uji kuat lentur antara kayu yang diteliti berdasarkan beban maksimum: Lontar = 247,45%, Kelapa = 209,15%. Nilai persentase perbandingan uji kuat lentur antara kayu yang  diteliti  berdasarkan  lendutan  izin:    Lontar  =  10,13%,  Kelapa  =  6,78%.  Nilai  persentase perbandingan modulus elastisitas Lontar = 23,41%, Kelapa = 15,72%.
Kata Kunci   :  Kayu,  Kode  Mutu,  Kekuatan  Kayu,  Tekan  Tegak  Lurus  Serat,  Tekan Sejajar Serat, Kekuatan Lentur, Modulus Elastisitas Lentur

## ABSTRACT
Based on the physically testing, the quality code of lontar and coconut be between quality codes E11  until  E13.  The  compressive  strength  perpendicular  to  the  timber’s  fibers:  lontar  =  5,03 MPa,  coconut  =  4,93  MPa.  The  compressive  strength  parallel  to  the  timber’s  fiber:  lontar    = 32,53 MPa, coconut = 29,20 MPa. Value flexural strength of timber’s based on maximum load: lontar = 90,31 MPa, coconut = 77,25 MPa. Value flexural strength of timber’s based on permit deflection:  lontar  =  27,99  MPa,  coconut  =  24,93  MPa.  Value  of  the  flexural  modulus  of elasticity  testing  results  of  timber’s:  lontar  =  15167.94  MPa,  coconut  =  13976.42  MPa.    The average percentage value of the comparison between compressive strength perpendicular to the timber's fiber that has been examined to the reference strength from SNI  7973: 2013: lontar = 24.38%,  coconut  =  22.74%.  The  percentage  value  of  the  comparison  of  compressive  strength parallel  to  the  timber’s  fiber  test  is:  lontar  =  50.71%,  coconut  =  39.33%.  The  average percentage  value  of  the  comparison  of  flexural  strength  based  on  maximum  load  is:  lontar  = 247.45%,  coconut  =  209.15%.  The  average  percentage  value  of  the  comparison  of  flexural strength  based  on  permit  deflection  is:  lontar  =  10,13%,  coconut  =  6,78%.  The  average percentage  value  of  the  comparison  of  elastic  modulus  maximum  load  is:  lontar  =  23.41%, coconut = 15.72%.
Keywords:  Timber,  Quality  Code,  Timber’s  Strength,  Compressive  Perpendicular  to  The Fiber, Compressive Parallel to The Fiber, Flexural Strength, Modulus of Elasticity.
1 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana.

## LATAR  BELAKANG
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  dengan  kekayaan  hayati,  memiliki  banyak  ragam  kayu dengan  spesifikasinya  masing-masing  yang  dapat  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Dari sekian  banyak  jenis  kayu  yang  ada,  hanya  sebagian  kecil  saja  yang  telah  diketahui  sifat  dan kegunaannya.  Sebagian  masyarakat  masih  cenderung  menggunakan  jenis  kayu  tertentu  sebagai bahan  baku  konstruksi.  Akibatnya,  jenis  kayu  lainnya  yang  justru  memiliki  potensi  lebih  besar tidak mendapat tempat di hati masyarakat pemakai kayu, misalnya kayu lontar dan kayu kelapa. Kayu  lontar  merupakan  kayu  dengan  perawakan  tinggi  dan  tegak,  berbatang  tunggal  dan berbentuk  silindris,  tingginya  mencapai  25  sampai  50  meter  dan  diameter  batang  antara  40 sampai 50 cm (Tambunan, 2010). Sedangkan kayu kelapa merupakan kayu dengan sel pembuluh yang  berkelompok  (Vascular  bundles)  yang  menyebar  lebih  rapat  pada  bagian  tepi  dari  pada bagian tengah serta bagian bawah dan atas batang. Hal ini mengakibatkan kayu gergajian kelapa memliki  tingkat  kerapatan  yang  berbeda-beda  disetiap  bagian    batangnya  (Sulc,  1981  dalam Astri  Novita  Sitompul,  2009).  Meskipun  demikian,  beberapa  daerah  di  Indonesia  masih memanfaatkan  kedua  kayu  ini  sebagai  bahan  konstruksi  dalam  pembangunan  rumah  sederhana maupun  rumah  adat.  Dalam  bidang  konstruksi,  bukan  sembarang  kayu  dapat  dipergunakan sebagai  bagian  konstruksi,  tentunya  kayu  yang  memenuhi  syarat-syarat  mutu  sesuai  dengan peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Aturan  yang  dipakai  mengenai  perencanaan  kayu  di  Indonesia menggunakan SNI 7973: 2013 tentang Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kuat  acuan  kayu  Lontar  dan  Kelapa  berdasarkan  SNI 7973  :  2013  dan  nilai  kekuatan  kayu  Lontar  dan  Kelapa  jika  diuji  secara  mekanis,  serta  untuk mengetahui  nilai  persentase  perbandingan  kekuatan  kayu  Lontar  dan  Kelapa  yang  diuji  secara mekanis terhadap kuat acuan SNI 7973,2013.

## MUTU KAYU BERDASARKAN PKKI NI-5 1961
Kelas  kuat  kayu  adalah  tingkat  ketahanan  alamai  suatu  jenis  kayu  terhadap  kekuatan  mekanis (beban)  yang  terjadi  pada  kayu  tersebut.  Pada  PKKI  NI-5  1961  kuat  kelas  kayu  dinyatakan dalam kelas kuat I, II, III dan IV. Penentuan kelas kuat kayu berdasarkan PKKI NI-5 1961 dapat ditunjukan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Kelas Kuat  Kayu(BSN, 1961) No Jenis Tegangan (kg//cm 2 ) Kelas Kuat Kayu I II III IV 1 Tegangan lentur ijin ( lt ) 150 100 75 50 2 Tegangan tekan dan tarik ijin sejajar serat
( tky ̷ ̷ = try ̷ ̷ ) ) 130 85 60 45 3 Tegangan tekan ijin tegak lurus serat( tkz ┴ ) 40 25 15 10 4 Tegangan geser ijin sejajar serat ( ̅ y ̷ ̷ ) 20 12 8 5 5 Modulus Elastisitas (Ew) 125.000 100.000 80.000 60.000

## MUTU KAYU BERDASARKAN SNI 7973 : 2013
Nilai desain acuan untuk kayu yang dipilah secara visual dan kayu yang dipilah secara mekanis dicantumkan di dalam Tabel 2 di bawah ini.

## Tabel 2. Nilai Desain dan Modulus Elastisitas Lentur Acuan(BSN, 2013)
Kode Mutu Nilai Desain Acuan (Mpa = N/mm 2 ) Modulus Elastisitas Acuan (Mpa = N/mm 2 ) F b F t F c// F v F c ┴ E E min E25 26.0 22.9 18.0 3.06 6.11 25000 12500 E24 24.4 21.5 17.4 2.87 5.74 24000 12000 E23 23.2 20.5 16.8 2.73 5.46 23000 11500 E22 22.0 19.4 16.2 2.59 5.19 22000 11000 E21 21.3 18.8 15.6 2.50 5.00 21000 10500 E20 19.7 17.4 15.0 2.31 4.63 20000 10000 E19 18.6 16.3 14.5 2.18 4.35 19000 9500 E18 17.3 15.3 13.8 2.04 4.07 18000 9000 E17 16.5 14.6 13.2 1.94 3.89 17000 8500 E16 15.0 13.2 12.6 1.76 3.52 16000 8000 E15 13.8 12.2 12.0 1.62 3.24 15000 7500 E14 12.6 11.1 11.1 1.49 2.96 14000 7000 E13 11.8 10.4 10.4 1.39 2.78 13000 6500 E12 10.6 9.4 9.4 1.25 2.50 12000 6000 E11 9.1 8.0 8.0 1.06 2.13 11000 5500 E10 7.9 6.9 6.9 0.93 2.13 10000 5000 E9 7.1 6.3 6.3 0.83 1.67 9000 4500 E8 5.5 4.9 4.9 0.65 1.30 8000 4000 E7 4.3 3.8 3.8 0.51 1.02 7000 3500 E6 3.1 2.8 2.8 0.37 0.74 6000 3000 E5 2.9 1.7 1.7 0.23 0.46 5000 2500

## FAKTOR KONVERSI FORMAT (K F )
Faktor  konversi  format  yang  ditetapkan  (K F )  di  dalam  SNI  7973:2013  didasarkan  atas  faktor serupa yang terdapat di dalam ASTM D5457.
Tabel 3. Faktor Konversi Format (KF) (BSN, 2013)
Aplikasi Properti K F Komponen Struktur F b 2,54 F t 2,70
F v , F rt , F s 2,88 F c 2,40 Fc ┴ 1,67 E min 1,76 Semua Sambungan (Semua Nilai Desain) 3,32

## KADAR AIR
Berdasarkan  ASTM  4442-92  (Standard  Test  Methods  for  derection  Moisture  Content Measurement of Wood-Base materials), untuk menghitung kadar air kayu menggunakan rumus:
MC (%) = (A – B)/B (1)
Dimana:
MC (Measure Content) = kadar air (%) A = berat asli (gr) B = berat kering oven (gr)

## SIFAT MEKANIS KAYU
1. Kekuatan tekan (compressive strength)
a. Kekuatan tekan sejajar serat (endwise compression)
Menurut  SNI  03-3958:1995,  kuat  tekan  sejajar  serat  dihitung  dengan  beban  per satuan luas bidang tekan.
fc// = (2)
Dimana:
f c //= kuat tekan sejajar serat (MPa) P  = beban uji tekan maksimum (N) b  = lebar benda uji (mm)
h  = tinggi benda uji (mm)
b. Kekuatan tekan tegak lurus serat (sidewise compression)
Menurut SNI 03-3958:1995, kuat tekan stegak lurus serat dihitung dengan beban per satuan luas bidang tekan.
fc ┴ = (3)
Dimana:
f c ┴ = kuat tekan tegak lurus serat (MPa)
P  = beban uji tekan maksimum (N)
b  = lebar benda uji (mm) h  = tinggi benda uji (mm)
c. Kekuatan Lentur Kayu
Menurut SNI 03-3959:1995 Kuat lentur dari benda uji dihitung dengan rumus:
fb= ² (4)
Dimana:
f b = kuat lentur(MPa)
P   = beban uji lentur maksimum (N)
L  = jarak tumpuan (mm)
b   = lebar benda uji (mm)
h   = tinggi benda uji (mm)
d. Modulus Elastisitas Lentur
Menurut SNI 03-3959:1995 Kuat lentur dari benda uji dihitung dengan rumus:
MOE= ∆     ² (5) Dimana: MOE  = modulus elastisitas lentur (MPa) P = beban (N) L = jarak tumpuan (mm) ∆ = defleksi (mm) b = lebar benda uji (mm) h = tinggi benda uji (mm)

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pengujian  di  Laboratorium.  Pengujian  yang dilakukan  adalah  pengujian  kadar  air  kayu,  pengujian  tekan  tegak  lurus,  sejajar  serat  kayu, pengujian  kuat  lentur  dan  modulus  elastisitas  lentur.  Ukuran  benda  uji  untuk  pengujian  tekan tegak  lurus  dan  sejajar  serat  adalah  50  mm  x  50  mm  x  200  mm.  Ukuran  benda  uji  untuk pengujian kuat lentur dan modulus elastisitas lentur adalah 50 mm x 50 mm x 760 mm. Dalam pengujian ini, jumlah benda uji yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.
Tabel 4. Jumlah Benda uji No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Jenis Kayu Pengujian Secara Fisis Pengujian Secara Mekanis Jumlah Uji Kadar Air Kuat Lentur Tekan Tegak Lurus Serat Tekan Sejajar Serat 1 TPS 1 Lontar 3 3 3 3 12 Kelapa 3 3 3 3 12 2 TPS 2 Lontar 3 3 3 3 12 Kelapa 3 3 3 3 12 3 TPS 3 Lontar 3 3 3 3 12 Kelapa 3 3 3 3 12 4 TPS 4 Lontar 3 3 3 3 12 Kelapa 3 3 3 3 12 5 TPS 5 Lontar 3 3 3 3 12 Kelapa 3 3 3 3 12 Total 30 30 30 30 120

## HASIL PENGUJIAN UJI KADAR AIR

## Tabel 5. Pengelompokan Kayu Lontar Yang di Uji Berdasarkan Kode Mutu
No Tempat Pengambilan Sampel Modulus Elastisitas Lentur ( MPa ) Kode Mutu Kelas Kuat Kayu (PKKI,1961) 1 TPS 1 13973,64 E13 I 2 TPS 2 12148,62 E12 II 3 TPS 3 12049,81 E12 II 4 TPS 4 11879,66 E11 II 5 TPS 5 11561,27 E11 II Rata-rata 12322,60 E12 II

## Tabel 6. Pengelompokan Kayu Kelapa Yang di Uji Berdasarkan Kode Mutu
No Tempat Pengambilan Sampel Modulus Elastisitas Lentur ( MPa ) Kode Mutu Kelas Kuat Kayu (PKKI,1961) 1 TPS 1 12736,98 E12 I 2 TPS 2 11184,43 E11 II 3 TPS 3 11712,50 E11 II 4 TPS 4 11862,55 E11 II 5 TPS 5 13001,81 E13 I Rata-rata 12099,66 E12 II
Berdasarkan  Tabel  5  dan  Tabel  6  sampel  kayu  Lontar  dan  Kelapa  yang  diambil  dari  5  tempat pengambilan sampel di Kota Kupang tergolong dalam kelas kuat kayu I-II (PKKI 1961) dengan kode mutu antara E11-E13 (SNI 7973,2013)

## HASIL PENGUJIAN KEKUATAN KAYU SECARA MEKANIS

## 1. Hasil pengujian kekuatan mekanis kayu lontar

## Tabel 7.Nilai Pengujian Kekuatan Mekanis Kayu Lontar
No Tempat Pengambilan Sampel Kuat Tekan Tegak Lurus Serat (MPa) Kuat Tekan Sejajar Serat (MPa) Kuat Lentur (MPa) Modulus Elastisitas Lentur (MPa) Berdasarkan Pmaks Berdasarkan ∆ ijin 1 TPS 1 6,17 35,33 107,92 28,64 15639,54 2 TPS 2 5,67 33,33 82,36 27,46 15309,50 3 TPS 3 5,17 32,67 96,56 30,17 16048,88 4 TPS 4 3,83 30,00 88,04 29,24 15306,87 5 TPS 5 4,33 31,33 76,68 24,41 13534,91 Rata-rata 5,03 32,53 90,31 27,09 15167,94

## 2. Hasil pengujian kekuatan mekanis kayu kelapa
Tabel 8. Nilai Pengujian Kekuatan Mekanis Kayu Kelapa
No Tempat Pengambilan Sampel Kuat Tekan Tegak LurusSerat (MPa) Kuat Tekan Sejajar Serat (MPa) Kuat Lentur (MPa) Modulus Elastisitas Lentur (MPa) Berdasarkan Pmaks Berdasarkan ∆ ijin 1 TPS 1 5,00 34,67 85,20 26,54 14084,65 2 TPS 2 4,67 28,67 76,68 22,07 12792,47 3 TPS 3 4,83 26,67 68,16 25,48 14625,28 4 TPS 4 5,00 25,33 82,36 24,33 14182,80 5 TPS 5 5,17 30,67 73,84 26,24 14196,89 Rata-rata 4,93 29,20 77,25 24,93 13976,42

## PERBANDINGAN HASIL PENGUJIAN KEKUATAN KAYU SECARA MEKANIS DENGAN KUAT ACUAN BERDASARKAN SNI 7973 : 2013.
Nilai  desain  kuat  acuan  dikonversi  dari  ASD  (Allowable  Stress  Design)  ke  LRFD  (Load Resistance Factor Design) yaitu nilai desain acuan pada SNI 7973:2013 dikalikan dengan faktor konversi format (K F ). Nilai faktor K F untuk setiap properti telah ditetapkan pada Tabel 3.
Perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  tegak  lurus  serat  kayu  lontar  dengan  kuat  acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973,2013 ditampilkan pada Tabel 9 berikut.
Tabel 9. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Kayu Lontar Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973,2013
No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E13 4,64 6,17 32,83 2 TPS 2 E12 4,18 5,67 35,73 3 TPS 3 E12 4,18 5,17 23,75 4 TPS 4 E11 3,56 3,83 7,77 5 TPS 5 E11 3,56 4,33 21,82 Rata-rata E12 4,02 5,03 24,38
Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  tegak  lurus  serat  kayu  lontar  dengan  kuat acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973,2013 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

## Gambar 1. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Kayu Lontar Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973,2013
Perbandingan hasil pengujian kuat tekan sejajar serat kayu lontardengan kuat acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973,2013 ditampilkan pada Tabel 10 berikut.
Tabel 10. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Sejajar Serat Kayu Lontar Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973,2013
No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Tekan Sejajar Serat Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E13 24,96 35,33 41,56 2 TPS 2 E12 22,56 33,33 47,75 3 TPS 3 E12 22,56 32,67 44,80 4 TPS 4 E11 19,20 30,00 56,25 5 TPS 5 E11 19,20 31,33 63,19 Rata-rata E12 21,70 32,53 50,71
Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  sejajar  serat  kayu  lontar  dengan  kuat  acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973:2013 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

## Gambar 2. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Sejajar Serat Kayu Lontar Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013
Perbandingan hasil pengujian kuat lentur kayu lontar berdasarkan beban maksimum dengan kuat acuan berdasarkan kode Mutu pada SNI 7973-2013 ditampilkan pada Tabel 11.
4.64 4.18 4.18 3.56 3.56 6.17 5.67 5.17 3.83 4.33 0.00 5.00 10.00 1 2 3 4 5 M P a Tempat Pengambilan Sampel
Kuat Acuan SNI 7973:2013 (MPa) Hasil Pengujian Mekanis (MPa) 24.96 22.56
22.56
19.20
19.20
35.33
33.33
32.67 30.00 31.33 0.00 20.00 40.00 1 2 3 4 5 M P a Tempat Pengambilan Sampel
Kuat Acuan SNI 7973:2013 (MPa)
Hasil Pengujian Mekanis (MPa)

## Tabel 11. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Lontar Berdasarkan Beban Maksimum Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Lentur Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E13 29,97 107,92 260,07 2 TPS 2 E12 26,92 82,36 205,90 3 TPS 3 E12 26,92 96,56 258,64 4 TPS 4 E11 23,11 88,04 280,89 5 TPS 5 E11 23,11 76,68 231,75 Rata-rata 26,01 90,31 247,45
Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  lentur  kayu  lontar  berdasarkan  beban  maksimum dengan  kuat  acuan  berdasarkan  kode  mutu  pada  SNI  7973:2013  dapat  dilihat  pada  Gambar  3 berikut.

## Gambar 3. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Lontar Berdasarkan Beban Maksimum Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
Perbandingan  hasil  pengujian  kuat  lentur  kayu  lontar  berdasarkan  lendutan  izin  dengan  kuat acuan berdasarkan kode Mutu pada SNI 7973-2013 ditampilkan pada Tabel 12.
Tabel 12. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Lontar Berdasarkan Lendutan Izin Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Lentur Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E13 29,97 28,64 4,44 2 TPS 2 E12 26,92 27,46 2,00 3 TPS 3 E12 26,92 30,17 12,07 4 TPS 4 E11 23,11 29,24 26,49 5 TPS 5 E11 23,11 24,41 5,62 Rata-rata 26,01 27,09 10,13
Diagram perbandingan hasil pengujian kuat lentur kayu lontar berdasarkan lendutan izin dengan kuat acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973:2013 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.
29.97 26.92 26.92
23.11
23.11 107.92 82.36 96.56
88.04 76.68 0.00 100.00 200.00 1 2 3 4 5 (M P a) Tempat Pengambilan Sampel
Kuat Acuan SNI 7973:2013 (MPa)
Hasil Pengujian Mekanis (MPa)

## Gambar 4. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Lontar Berdasarkan Lendutan Izin Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
Perbandingan  hasil  pengujian  modulus  elastisitas  lentur  kayu  lontar  berdasarkan  lendutan  izin dengan kuat acuan berdasarkan kode Mutu pada SNI 7973-2013 ditampilkan pada Tabel 13.
Tabel 13. Perbandingan Hasil Pengujian Modulus ElastisitasLentur Kayu Lontar Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Modulus ElastisitasLentur Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E13 13973,64 15639,54 11,92 2 TPS 2 E12 12148,62 15309,50 26,02 3 TPS 3 E12 12049,81 16048,88 33,19 4 TPS 4 E11 11879,66 15306,87 28,85 5 TPS 5 E11 11561,27 13534,91 17,07 Rata-rata 12322,60 15167,94 23,41
Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  modulus  elastisitas  lentur  kayu  lontar  berdasarkan lendutan izin dengan kuat acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973:2013 dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.
Gambar 5.Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Modulus Elastisitas Lentur Kayu Lontar Berdasarkan Lendutan Izin Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
Perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  tegak  lurus  serat  kayu  kelapa  dengan  kuat  acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973,2013 ditampilkan pada Tabel 14 berikut.
29.97 26.92 26.92 23.11 23.11 28.64 27.46
30.17 29.24 24.41 0.00 20.00 40.00 1 2 3 4 5 (M P a) Tempat Pengambilan Sampel
Kuat Acuan SNI 7973:2013 (MPa) Hasil Pengujian Mekanis (MPa) 13973.64 12148.62 12049.81 11879.66 11561.27 15639.54 15309.50 16048.88 15306.87
13534.91
0.00 10000.00 20000.00 1 2 3 4 5 M P a Tempat Pengambilan Sampel
Hasil Pengujian Fisis (MPa)
Hasil Pengujian Mekanis (MPa)

## Tabel 14. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Kayu Kelapa Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973,2013
No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E13 4,64 6,17 32,83 2 TPS 2 E12 4,18 5,67 35,73 3 TPS 3 E12 4,18 5,17 23,75 4 TPS 4 E11 3,56 3,83 7,77 5 TPS 5 E11 3,56 4,33 21,82 Rata-rata E12 4,02 5,03 24,38
Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  tegak  lurus  serat  kayu  kelapa  dengan  kuat acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973,2013 dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.

## Gambar 6. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Tegak Lurus Serat Kayu Kelapa Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973,2013
Perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  sejajar  serat  kayu  kelapa  dengan  kuat  acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973,2013 ditampilkan pada Tabel 15 berikut.
Tabel 15. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Sejajar Serat Kayu Kelapa Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973,2013
No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Tekan Sejajar Serat Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E13 24,96 35,33 41,56 2 TPS 2 E12 22,56 33,33 47,75 3 TPS 3 E12 22,56 32,67 44,80 4 TPS 4 E11 19,20 30,00 56,25 5 TPS 5 E11 19,20 31,33 63,19 Rata-rata E12 21,70 32,53 50,71
Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  sejajar  serat  kayu  kelapa  dengan  kuat  acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973:2013 dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.
4.64 4.18 4.18 3.56 3.56 6.17 5.67 5.17 3.83 4.33 0.00 5.00 10.00 1 2 3 4 5 M P a Tempat Pengambilan Sampel
Kuat Acuan SNI 7973:2013 (MPa)
Hasil Pengujian Mekanis (MPa)

## Gambar 7. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Tekan Sejajar Serat Kayu Kelapa
Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013
Perbandingan hasil pengujian kuat lentur kayu kelapa berdasarkan beban maksimum dengan kuat acuan berdasarkan kode Mutu pada SNI 7973-2013 ditampilkan pada Tabel 16.
Tabel 16. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Kelapa Berdasarkan Beban Maksimum Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Lentur Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E13 26,92 85,20 216,45 2 TPS 2 E12 23,11 76,68 231,75 3 TPS 3 E12 23,11 68,16 194,89 4 TPS 4 E11 23,11 82,36 256,32 5 TPS 5 E11 29,97 73,84 146,36 Rata-rata 25,25 77,25 209,15
Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  lentur  kayu  kelapa  berdasarkan  beban  maksimum dengan  kuat  acuan  berdasarkan  kode  mutu  pada  SNI  7973:2013  dapat  dilihat  pada  Gambar  8 berikut.

## Gambar 8. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Kelapa Berdasarkan Beban Maksimum Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
Perbandingan  hasil  pengujian  kuat  lentur  kayu  kelapa  berdasarkan  lendutan  izin  dengan  kuat acuan berdasarkan kode Mutu pada SNI 7973-2013 ditampilkan pada Tabel 17.
24.96 22.56 22.56 19.20 19.20
35.33 33.33 32.67 30.00 31.33 0.00 20.00 40.00 1 2 3 4 5 M P a Tempat Pengambilan Sampel
Kuat Acuan SNI 7973:2013 (MPa)
Hasil Pengujian Mekanis (MPa)
26.92 23.11
23.11 23.11 29.97 85.20 76.68 68.16
82.36 73.84 0.00 50.00 100.00 1 2 3 4 5 (M P a ) Tempat Pengambilan Sampel
Kuat Acuan SNI 7973:2014 (MPa)
Hasil Pengujian Mekanis (MPa)

## Tabel 17. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Kelapa Berdasarkan Lendutan Izin
Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Kuat Lentur Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E13 26,92 26,54 1,42 2 TPS 2 E12 23,11 22,07 4,51 3 TPS 3 E12 23,11 25,48 10,23 4 TPS 4 E11 23,11 24,33 5,25 5 TPS 5 E11 29,97 26,24 12,47 Rata-rata 25,25 24,09 6,78
Diagram perbandingan hasil pengujian kuat lentur kayu kelapa berdasarkan lendutan izin dengan kuat acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973:2013 dapat dilihat pada Gambar 9 berikut.

## Gambar 9. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Kayu Kelapa Berdasarkan Lendutan Izin Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
Perbandingan  hasil  pengujian  modulus  elastisitas  lentur  kayu  kelapa  berdasarkan  lendutan  izin dengan kuat acuan berdasarkan kode Mutu pada SNI 7973-2013 ditampilkan pada Tabel 18.
Tabel 18. Perbandingan Hasil Pengujian Modulus Elastisitas Lentur Kayu Kelapa Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013
No Tempat Pengambilan Sampel (TPS) Kode Mutu Berdasarkan Uji Berat Jenis (MPa) Nilai Modulus ElastisitasLentur Perbandingan Kayu yang diteliti Dengan SNI 7973:2013 (%) Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973:2013 (MPa) Berdasarkan Uji Mekanis Kayu Yang Diteliti (MPa) 1 TPS 1 E13 12736,98 14084,65 10,58 2 TPS 2 E12 11184,43 12792,47 14,38 3 TPS 3 E12 11712,50 14625,28 24,87 4 TPS 4 E11 11862,55 14182,80 19,56 5 TPS 5 E11 13001,81 14196,89 9,19 Rata-rata 12099,66 13976,42 15,72
Diagram  perbandingan  hasil  pengujian  modulus  elastisitas  lentur  kayu  kelapa  berdasarkan lendutan izin dengan kuat acuan berdasarkan kode mutu pada SNI 7973:2013 dapat dilihat pada Gambar 10 berikut.
26.92 23.11 23.11 23.11 29.97 26.54 22.07
25.48 24.33 26.24 0.00 20.00 40.00 1 2 3 4 5 (M P a ) Tempat Pengambilan Sampel
Kuat Acuan SNI 7973:2014 (MPa)
Hasil Pengujian Mekanis (MPa)

## Gambar 10. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Modulus Elastisitas Lentur Kayu Kelapa Berdasarkan Lendutan Izin Dengan Kuat Acuan Berdasarkan Kode Mutu Pada SNI 7973-2013

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  pengujian  secara  fisis  dihasilkan  kode  mutu  kayu  lontar  dan  kayu  kelapa  yang diambil dari 5 tempat pengambilan  sampel berada pada kode mutu antara E11 hingga E13.
2. Hasil  pengujian  secara  mekanis  terhadap  kayu  lontar  dan  kayu  kelapa  yang  diambil  dari  5 tempat pengambilan sampel memberikan  nilai kekuatan kayu sebagai berikut:
a. Nilai  kuat  tekan  tegak  lurus  serat  kayu  lontar  dan  kayu  kelapa  secara  berturut-turut adalah 5,03 MPa dan 4,93 MPa.
b. Nilai kuat tekan sejajar serat kayu lontar dan kayu kelapa secara berturut-turut adalah 32,53 MPa dan 29,20 MPa.
c. Nilai  kuat  lentur  berdasarkan  beban  maksimum  kayu  lontar  dan  kayu  kelapa  secara berturut-turut adalah 90,31 MPa dan 77,25 MPa.
d. Nilai  kuat  lentur  berdasarkan  lendutan  izin  kayu  lontar  dan  kayu  kelapa  secara berturut-turuta dalah 27,99 MPa dan 24,93 MPa.
e. Nilai  modulus  elastisitas  lentur  kayu  lontar  dan  kayu  kelapa  secara  berturut-turut adalah 15167,94 MPa dan 13976,42 MPa
3. Nilai persentase perbandingan antara kekuatan kayu yang diuji secara mekanis terhadap kuat acuan berdasarkan SNI 7973:2013 yang telah dikonversi dari ASD (Allowable Stress Design) ke LRFD (Load Resistance Format Design) adalah:
a. Nilai  presentase  perbandingan  uji  kuat  tekan  tegak  lurus  serat  kayu  lontar  dan  kayu kelapa secara berturut-turut yaitu 24,38% dan 27,74%.
b. Nilai persentase perbandingan uji kuat tekan sejajar serat kayu lontar dan kayu kelapa secara berturut-turut yaitu 50,71% dan 39,33%.
c. Nilai  persentase  perbandingan  uji  kuat  lentur  berdasarkan  beban  maksimum  kayu lontar dan kayu kelapa secara berturut-turut yaitu 247,45% dan 209,15%
d. Nilai  persentase  perbandingan  uji  kuat  lentur  berdasarkan  lendutan  izin  kayu  lontar dan kayu kelapa secara berturut-turut yaitu 10,13% dan 6,78%
e. Nilai persentase perbandingan modulus elastisitas lentur kayu lontar dan kayu kelapa secara berturut-turut yaitu 23,41% dan 15,72%

## SARAN
Pada  penelitian  ini  hanya  dilakukan  pengujian  tekan  sejajar  serat,  pengujian  tekan  tegak  lurus serat dan pengujian kuat lentur kayu sedangkan  untuk pengujian kuat  geser dan pengujian kuat tarik  tidak  dilakukan  karena  keterbatasan  alat  pengujian.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan pengujian kuat geser dan kuat tarik kayu.
12736.98 11184.43 11712.50 11862.55 13001.81 14084.65 12792.47 14625.28 14182.80 14196.89 0.00 10000.00 20000.00 1 2 3 4 5 M P a Tempat Pengambilan Sampel Hasil Pengujian Fisis (MPa)
Hasil Pengujian Mekanis (MPa)

## Daftar Pustaka
ASTM 4442-92. (2003). Standard Test Methods for derection Moisture Content Measurement of Wood-Base materials. United States.
Astri, Novita Sitompul. (2009). Sifat Fisis Mekanis Balok  Laminasi Dari Batang Kelapa  (Coco Nucifera  L)  Dan  Kayu  Kemiri  (Aleurites  Moluccana  Wild).Medan:  Universitas  Sumatera Utara.
Awaludin,  Ali  dan  Inggar  Septhia  I.  (2005).Konstruksi  Kayu.  Yogyakarta:  Universitas  Gajah Madah.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (1961).  Tata  Cara  Perencanaan  Konstruksi  Kayu  Indonesia (PKKI). Jakarta: BSN.
Badan Standarisasi Nasional. (1995). SNI 03-3958:1995 Tentang Metode Pengujian Kuat Tekan Kayu di Laboratorium. Jakarta: BSN.
Badan Standarisasi Nasional. (2002). SNI 03-6850-2002 Tata Cara Konstruksi Kayu Indonesia. Jakarta: BSN.
Badan Standarisasi Nasional. (2013).SNI 7973:2013 Spesifikasi Desain Untuk Konstruksi Kayu. Jakarta: BSN.
Dumanauw, J. F. (2001). Mengenal Kayu. Yogyakarta: Kanisius.
Iswanto,  A.H.  2008.  Sifat  Fisis  Kayu:  Berat  Jenis  Dan  Kadar  Air  pada  Beberapa  Jenis  Kayu. Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatra Utara, Medan.
Jihannanda, P. (2013). Studi Kuat Lentur Balok Lainasi Kayu Sengon Dengan Kayu Kelapa Di Daerah Pati Semarang. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Najih,  M.  (2017).  Analisis  Kekuatan  Lentur  Kayu  Laminasi  Dari  Kayu  Kelapa  Dan  Kayu Durian. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Puspantoro, B. (1992). Konstruksi Bangunan Gedung. Yogyakarta: Andi Offset.
Sulc, V. K. (1984). Coconut Palm Wood Utilization. Zamboanga, Philipines: Tecnical Documen No.2 UNDP-FAO of the United Nation.
Tambunan,  P.  (2010).  Potensi  Dan  Kebijakan  Pengembangan  Lontar  Untuk  Menambah Pendapatan Penduduk. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman.